über das Platin und seine Begleiter. 15 



Iridium genommen werden; es mag wenig Platin im Han- 

 del vorkommen, welches nicht etwas Iridium enthielte. 

 Das absolut reine Platin ist eben so weich wie Silber, 

 eben so dehnbar wie Gold ; aber schon Spuren von Iridium 

 reichen hin, ihm jene Starrheit (roideur) zu ertheilen, die 

 man liebt. Früher glaubte man, sehr kleine Mengen 

 Iridium machten das Platin brüchig und in dessen Folge 

 unfähig, bearbeitet zu werden. Allein es ist nach De- 

 ville und Debray ein grosser Unterschied zwischen 

 dem nach der alten Weise geschweissten und dem nach 

 der neuen Methode geschmolzenen Platin. Platin aus 

 rohem • Platinerz ausgeschmolzen, wie oben angegeben, 

 erschien so geschmeidig, dass Herr Savard zu Paris, 

 ein competenter Richter in diesen Dingen, es für ge- 

 wöhnliches sehr weiches Platin erklärte. 



Es konnten Platiniridiumlegirungen erhalten werden, 

 in denen 15, 18, ja selbst 20 Proc. Iridium nebst wenig 

 Rhodium vorhanden waren, die dessen ungeachtet nocli 

 ziemlich maniabel waren. 



Diese Legirungen widerstehen der Einwirkung der 

 Hitze und des Königswassers weit mehr als reines Platin ; 

 doch werden selbst die an Iridium reichsten bei längerer 

 Einwirkung davon angegriffen. 



Die Legirung aus Iridium, Platin und Rho- 

 dium erhält man durch directe Schmelzung des Platin- 

 erzes oder des reinen Platins mit dem durch Eisen aus 

 den Mutterlaugen von der Platinbereitung gefällten Me- 

 tallen, die frei von Palladium sind. Eine solche aus 

 75,2 Proc. Platin, 23,8 Proc. Iridium und 1,7 Proc. Rho- 

 dium bestehende, von Chapuis dargestellte Legirung 

 war sehr hart und starr, aber dennoch vollkommen 

 hämmerbar. Um eine sehr dünne, 1 Grm. schwere 

 Platte desselben zur Hälfte aufzulösen, musste man die- 

 .selbe beinahe 1 Monat lang mit Königswasser behandeln 

 und das letztere alle 2 Tage erneuern. 



Nach Beobachtungen in oheraischen Fabriken des 

 Elsass widerstehen iridiumhaltige Platingeräthe der Ein- 



